— 252 — 
giorni sino a cessazione di sviluppo di vapori gialli; poi si versava in gran quantità 
d’acqua e si lavava per decantazione, indi, disseccato il residuo nella stufa ad acqua., 
si ripeteva il trattamento ossidante finché la massa nera della grafite si era conver¬ 
tita in una massa gialla omogenea dell’ossido grafìtico, cosa che per lo più avveniva 
dopo il quarto trattamento. La luce pare abbia la facoltà di accelerare la reazione 
perchè la miscela, esposta ai raggi solari diretti, reagisce energicamente alla tem 
peratura ordinaria. 
La composizione di questo nuovo ossido della grafite è espressa, in seguito a 
numerose analisi concordanti e fatte su campioni disseccati a 100° o nel vuoto e pro¬ 
venienti da preparazioni diverse — dalla formula CnH 4 0 5 . 
Difatti la media delle analisi diede 
C. 61,04 H . 1,85 0.37,11 trovato 
* 61,11 « 1,85 » 37,04 calcolato. 
Brodie descrisse il nuovo composto come una sostanza cristallizzata in lamelle 
gialle, insolubile in tutti i solventi, il che rende difficile la sua depurazione dalle 
sostanze minerali. Riscaldato deflagra; perciò nell’analisi il riscaldamento deve essere 
condotto con molta precauzione. Un cristallino umettato con acqua su cartina azzurra 
di tornasole produce arrossamento ; con ciò viene indicata la sua funzione acida, la 
quale venne comprovata con la determinazione del bario di un sale baritico C n H 3 ba0 5 
(Ba % 21,19 trov. 24,13 cale.), che l’acido carbonico converte nel sale C 22 H~baOjo 
(Ba °/o 13,3 trov. 13,73 cale.). 
Questi sali sono sostanze insolubili, igroscopiche, che riscaldate deflagrano con 
violenza maggiore dell’acido stesso. Questo nuovo ossido idrato di carbonio, che arrossa 
il tornasole, Brodie chiamò acido grafitico. 
Egli studiò dettagliatamente la sua decomposizione pirogenica; e per evitare la 
deflagrazione del composto lo riscaldò gradatamente in una massa di petrolio asia¬ 
tico, proveniente da Rangoon in Birmania, bollente verso 270° e rettificato sul sodio. 
Riscaldando per 3-4 ore acido grafìtico sospeso nel petrolio a 250°, ottenne acqua, 
anidride carbonica ed un residuo nero rappresentante il 66,7-66,9 °/ 0 dell’acido ado¬ 
perato. Questo residuo, nero cristallino grafitoide, contiene ancora idrogeno ed ossi¬ 
geno, e la sua composizione corrisponde alla formula C 22 H 2 (L . 
Trovato C 80,19 79,64 79,40 79.27 Calcolato 80,00 
« H 0,52 0,57 0,55 0,60 » 0,60 
* 0 19,29 19,79 20,05 20.13 » 19,40 
Il riscaldamento prolungato per 14 ore ridusse a 65,76-65,77 e /o l a quantità di 
questo residuo e ne aumentò il tenore di carbonio. 
C 80,48 80.50 80,56 
H 0,62 0,59 0,63 
0 18,90 18,91 18,81 
